Judul: Sifat Fisis Mekanis Papan Laminasi dari Limbah Batang Kelapa Sawit (Elaeis guineensis Jacq.) dengan Perlakuan Variasi Pemadatan dan Susunan Lamina
Abstrak: Tanaman kelapa sawit yang sudah berumur lebih dari 25 tahun akan mengalami peremajaan. Tamanan kelapa sawit yang tidak produktif ini akan menghasilkan limbah batang kelapa sawit (BKS). Salah satu pemanfaatan limbah batang kelapa sawit adalah dengan membuat produk komposit seperti papan lamina. Penelitian mengenai papan lamina dari limbah BKS telah banyak dilakukan, akan tetapi hasil penelitian menunjukkan bahwa papan lamina dari limbah BKS belum dapat digunakan untuk penggunaan struktural. Persyaratan yang diperlukan agar kayu dapat digunakan untuk keperluan struktural adalah kekuatan dan keawetan kayu. Kayu untuk bangunan memiliki kelas kekuatan II-III dan mempunyai kelas awet II-III. Berdasarkan hal tersebut maka penulis mencoba untuk memperbaiki sifat fisis dan mekanis produk papan lamina dari batang kelapa sawit dengan memberikan perlakuan pendahuluan berupa pemadatan pada lamina berkerapatan rendah-medium dengan tekanan panas 30 kg/cm2 dan 45 kg/cm2 yang dikempa panas pada suhu 1500C selama 60 menit dan membuat kombinasi susunan lamina pada produk papan lamina yang dihasilkan Penelitian ini menggunakan bahan baku limbah batang kelapa sawit yang telah berumur lebih dari 30 tahun dan menggunakan perekat isosianat dengan perbandingan base dan hardener 100:15. Berat labur yang digunakan sebesar 300 g/m2 (double spread). Limbah batang kelapa sawit yang digunakan adalah 2/3 bagian terluar secara cross section. Dimana 1/3 bagian terluar merupakan lamina berkerapatan tinggi (T) tanpa pemadatan, dan 1/3 bagian sisanya merupakan lamina berkerapatan rendah-medium (R) yang mendapatkan perlakuan pre-treatment pemadatan. Ukuran lamina untuk pemadatan adalah 5 cm x 1,5 cm x 65 cm (lebar x tebal x panjang) akan dipadatkan menjadi 5 cm x 1 cm x 65 cm. Papan lamina yang dibuat merupakan papan lamina 3 lapis dengan tebal akhir 5 cm x 3 cm x 65 cm, masing-masing lamina berukuran 65 cm x 1 cm x 5 cm. Lamina dengan kerapatan ≥ 0,6 g/cm3 dikategorikan sebagai lamina dengan kerapatan tinggi, sedangan lamina dengan kerapatan (0,2-<0,6) g/cm3 dikategorikan lamina dengan kerapatan rendah-medium yang merupakan lamina yang mendapatkan perlakuan pemadatan panas. Penelitian ini terdiri dari 6 kombinasi perlakuan yaitu R0R0R0, R30R30R30, R45R45R45, TR0T, TR30T, TR45T. Masing-masing perlakuan teridiri 5 ulangan. Pengujian papan lamina sesuai standar JAS 234 (2003) untuk sifat fisis dan mekanis. Penelitian ini menggunakan desain penelitian rancangan acak lengkap faktorial 3 x 2. Jika hasil ANOVA menunjukkan adanya pengaruh nyata terhadap perlakuan, maka dilanjutkan dengan uji lanjut wilayah berganda Duncan (Duncan Multiple Range Test) p ≤ 0.05. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelakuan pre-treatment pemadatan panas terhadap lamina berkerapatan rendah-medium untuk bagian core pada papan lamina tidak berpengaruh nyata terhadap sifat fisis dan mekanis papan lamina yang dihasilkan. Akan tetapi, papan lamina dengan kombinasi TRT telah memenuhi standar JAS 234-2003 untuk nilai kadar air, MOE, dan MOR, sehingga papan lamina yang tersusun dari lamina berkerapatan tinggi (T) sebagai face dan back dapat digunakan untuk penggunaan struktural. Papan laminasi kombinasi TRT masuk ke kelas kuat III sedangkan untuk kombinasi RRR masuk ke kelas kuat V. Sehingga kombinasi TRT dapat digunakan untuk keperluan struktural. Nilai kuat geser secara keseluruhan belum memenuhi standar JAS 234 (2003), akan tetapi dapat dilihat pada hasil bahwa papan lamina yang tersusun dari lamina berkerapatan tinggi memiliki nilai kuat geser yang lebih tinggi
Keyword: Papan laminasi, pre-treatment, kempa panas, limbah batang kelapa sawit (BKS), kombinasi susunan lamina